( '23,9 ) 



)) Ce qui revient à dire qu'il faut, pour rompre une barre de bronze Laveis- 

 sière, dépenser sept fois et demi autant de travail que pour obtenir le même 

 effet sur le bronze ordinaire. 



» Le bronze au pbosphore exige lui-même un travail double de ce der- 

 nier. Cet avantage considérable du bronze L tient surtout à sa grande ho- 

 mogénéité, et, par suite, à la grandeur des allongements qui peuvent pré- 

 céder la rupture. 



» 6° Les deux dernières valeurs/,o etT,6 suivent un ordre inverse, parce 

 que, pour cette charge de i6 kilogrammes par millimètre carré, qui suffit 

 pour déchirer le bronze ordinaire, les autres matières ne sont pas encore 

 amenées à leur période de striction; les déformations sont encore, avec les 

 deux autres matières, faibles ou très-faibles, pour les charges qui rompent 

 le bronze ordinaire. 



» En annonçant ces résultats, nous n'avons pas pour objet de faire valoir 

 tel ou tel mode de fabrication; nous nous bornons à dessein à énoncer les 

 seuls résultats suivants : 



» Le bronze n'est pas en général d'une constitution assez homogène pour 

 qu'on puisse se borner à un seul mode d'expérimentation, lorsque l'on veut 

 en apprécier et en définir les propriétés. 



» Dans les expériences de traction, il conviendra, à l'avenir, d'opérer 

 sur des barres d'épreuve de dimensions exactement pareilles en longueur et 

 en diamètre, et de n'estimer les allongements de rupture que d'après l'expé- 

 rience directe, sans les rapporter au mètre de longueur, parce que ce ne sont 

 pas des déformations qui puissent être soumises logiquement à un calcid de 

 proportionnalité. 



» Cette conclusion paraît également applicable aux matériaux plus ho- 

 mogènes, et il serait essentiel de s'y conformer, notamment pour les essais 

 des tôles de fer et des tôles d'acier, employées dans la construction des chau- 

 dières à vapeur. 



» Enfin, et cette observation justifierait à elle seule les détails dans les- 

 quels nous sommes entré, il existe, dans l'industrie, des bronzes plus ho- 

 mogènes, plus ductiles, plus résistants, phisélastiques que les bronzes pro- 

 duits par les fonderies de l'Etat. 



» Ces bronzes se déforment moins à égalité de charge; au delà de la 

 période élastique, ils peuvent supporter sans se rompre un allongement 

 quintuple, et il faut pour les briser dépenser sept fois plus de travail. 



« Nous serions heureux si ces indications, rendues publiques, avaient 

 pour résultat d'améliorer la fabrication du bronze de canon; elles nous 



169.. 



